12 



Mineralogie. 



. 4. Eine Vergleichüng der topisehen Axenverhältnisse , welche durch 

 Verbindung der morphologischen Axenverhältnisse mit dem Molecularvolum 

 erhalten werden, deutet an, dass die Ersetzung des Kalium durch Rubidium 

 oder des letzteren durch Caesium von einer beträchtlichen Zunahme der 

 gegenseitigen Entfernung der Centren der Structureinheiten oder Gruppen 

 solcher Einheiten längs jeder der Axenrichtungen, der Volumzunahme ent- 

 sprechend,, begleitet wird. 



Optische Eigenschaften. 



5. Die Orientirung der veränderlichen Axen, welche in der Symmetrie- 

 ebene des Lichtgeschwindigkeitsellipsoids (der Polarreciproken der optischen 

 Indicatrix von Fletcher) liegen, ist für jedes Eubidiumsalz der Keine in 

 der Mitte zwischen derjenigen für das Kaliumsalz und derjenigen für das 

 Caesiumsalz , welches dasselbe zweite Metall enthält. Die Maximaiaxe et 

 liegt am nächsten der verticalen morphologischen Axe c für das Kalium- 

 salz jeder Gruppe und ist am weitesten für das Caesiumsalz davon entfernt. 

 Die mittlere Stellung für das Eubidiumsalz ist immer beträchtlich näher 

 der Stellung für das Kaliumsalz als derjenigen für das Caesiumsalz; also 

 wird die Ersetzung des Eubidium durch Caesium von einer viel grösseren 

 Veränderung der Orientirung begleitet, als sie dem Verhältniss der Ver- 

 änderung des Atomgewichtes entspricht. Hiernach dreht sich das optische 

 Ellipsoid um seine mittlere Axe 6 (identisch mit der Symmetrieaxe b), 

 wenn ein Alkalimetall durch ein anderes ersetzt wird. Die verschiedene 

 chemische Natur des Kupfers wird wieder durch die Thatsache offenbar 

 gemacht, dass die Axe a des optischen Ellipsoids von K Cu-Sulfat um einen 

 so ausnahmsweise grossen Winkel zur Verticalaxe c geneigt ist, dass sie 

 vor der Normalen der Basis liegt, während sie bei allen anderen Kalium- 

 salzen der Eeihe hinter jener Normalen gelegen ist. 



6. Die Brechungsexponenten irgend eines Eubidiumsalzes der Eeihe 

 sind ohne Ausnahme zwischen denjenigen der dasselbe Metall enthaltenden 

 Kalium- und Caesiumsalze gelegen und näher den Werthen für das Kalium- 

 salz. Eine Zunahme des Atomgewichtes des Alkalimetalls wird von einer 

 Zunahme des Eefractionsvermögens des Krystalls begleitet und die Ee- 

 fraction wird relativ grösser, wenn das Atomgewicht steigt. 



7. Die relativen Geschwindigkeiten der Lichtschwingungen längs der 

 drei Axen des optischen Ellipsoids der Krystalle jedes Eubidiumsalzes der 

 Eeihe liegen in der Mitte zwischen den Geschwindigkeiten längs der ent- 

 sprechenden Axenrichtungen in den Krystallen der dasselbe zweite Metall 

 enthaltenden Kalium- und Caesiumsalze. Zunahme des Atomgewichtes des 

 Alkalimetalls ist von einer Zunahme des Widerstandes der Lichtschwin- 

 gungen längs jeder der Axen des Ellipsoids begleitet, und diese Verände- 

 rung ist relativ viel grösser, wenn Eubidium durch Caesium ersetzt wird, 

 als wenn Kalium durch Eubidium ersetzt wird. 



8. Eine Zunahme des Atomgewichtes des Alkalimetalls ist von einer 

 Convergenz der Werthe der Geschwindigkeit längs der drei Axenrichtungen 

 a, n, c gegen die Einheit begleitet, und folglich von einer Verminderung 



